REVUE DES RECUEILS PÉRIODIQUES. 311 
rine, etc. On fixe la composition du bain et on règle l’intensité du cou- 
rant de façon à ce que, d’une part, le dépôt sur la cathode s'effectue en 
plaques adhérentes, et non en cristaux ni en pondre incohérente; et que, 
d’autre part, la séparation les uns des autres des métaux et substances 
utiles diverses renfermées dans la matière à traiter s’effectue d’une 
manière nette et complète. Il est indispensable, pour diminuer les ré- 
sistances et éviter la polarisation, de maintenir toujours les anodes bien 
propres et libres de tout dépôt. 
La composition chimique des anodes joue un très grand rôle dans 
la marche des opérations électrolytiques. Si l’on emploie une anode 
inattaquable par l’acide renfermé dans le bain, toute l’énergie absorbée 
pour la décomposition du sel devra être fournie par la machine généra- 
trice; en outre, les corps acides rais en liberté, se portant sur l’anode, 
y constituent une résistance au passage du courant, et peuvent même 
contribuer à la production d’un courant en sens inverse, c’est-à-dire à 
la polarisation du bain ; enfin, si l’on veut maintenir ce dernier au 
degré de concentration voulu, on est obligé d’y faire de temps en temps 
des additions de substance métallifère. Mais si, au contraire, l’on fait 
usage d’une anode soluble, au moins en partie, dans l’acide du bain, 
le travail de décomposition du sel est jusqu’à un certain point compensé 
dans le bain même par le travail de combinaison de l’acide avec les 
éléments renfermés dans l’anode, et l’on n’a plus besoin d’employer un 
courant aussi intense ; les acides, étant neutralisés au fur et à mesure 
de leur mise en liberté, ne s’accumulent plus sur l’anode, et la polari- 
sation n’est plus à craindre de ce côté ; le bain reste constant et ne 
s'appauvrit plus en métal. On trouve donc tout avantage dans l’emploi 
d’anodes solubles. 
Pour la production des dépôts galvanoplastiques des divers métaux, 
pour le raffinage des métaux bruts, ainsi que pour le traitement des 
mattes et des speiss, il est tout naturel d’utiliser comme anodes solubles 
des plaques de ces métaux ou de ces mattes et speiss, obtenues par le 
laminage ou parla fusion simple. Quant aux minerais ordinaires, qui 
possèdent généralement peu de cohésion et sont le plus souvent, à cause 
de la grande quantité de gangues qu’ils renferment, assez mauvais 
conducteurs de l’électricité, on n’avait pas jusque dans ces derniers 
temps trouvé le moyen de les employer comme anodes solubles ; et les 
essais faits pour leur traitement électrolytique étaient basés sur la disso- 
lution préalable du métal comme sel oxygéné ou halogéné, et l’emploi 
d’une anode en graphite ou en métal inattaquable aux acides. 
Nous allons passer rapidement en revue les diverses méthodes pro- 
posées ou employées, en commençant par celles où 1 on fait usage 
d’anodes insolubles. 
Extraction du cuivre de ses minerais par le procédé Cobley (1879). — 
